428 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



friamienlo debe tener lagar independientemente de los gases 

 producidos en la combustión de los demás hornos que rodean al 

 que se deja enfriar, y del decaí que siempre está en actividad, y en 

 el que constantemente se obtiene el cokeque se ha de emplear en el 

 horno del cemento. Como aquel tiene un tiro muy considerable, 

 al principio poca ó ninguna intercepción se hizo con el del cemen- 

 to, creyendo imposible que en aquellas condiciones se produjeran 

 corrientes gaseosas descendentes capaces de comprometer la pure- 

 za del material. A pesar de esto, como en los primeros ensayos se 

 encontró una cantidad de anhidrido carbónico considerable, pues 

 el cemento era de reciente fabricación, en la nueva muestra que se 

 examina, para precaver cualquier accidente, el registro de inter- 

 cepción de los hornos se corrió algún tanto y no del todo, pues 

 convenía regular la temperatura del enfriamiento. 



Se comprende por lo tanto, que no se evitó ni las corrientes des- 

 cendentes, ni el acceso del aire exterior durante el descenso de la 

 temperatura del horno del cemento. Para la larga práctica y clara 

 inteligencia del señor Derossi este razonamiento se le presentó tan 

 vivamente, que á sus instancias se suspendieron los ensayos empe- 

 zados, en tanto que una nueva muestra resistiera el análisis. 



En efecto, poco tiempo después estudiaba el cemento obtenido en 

 un horno de chimenea independiente, y en el que se había evitado 

 la corriente constante del aire. El análisis físico y químico demos- 

 tró su composición uniforme y conveniente para lograr el fin que 

 se deseaba, por lo cual se pasó á estudiar la disgregación (3), el 

 endurecimiento y marcha de la temperatura hasta el instante del 

 fragüe del cemento (2). 



5. — Preparados los ensayos se obtuvo el siguiente resultado: 

 Temperatura exterior 21 ,5. 



T P 



0,04 21,0 



1 0,01 21,0 



2 0,04 21,3 



3 0,04 21,3 



4 0,037 21,6 



5 0,037 21,6 



6 0,03 21.7 



7 0,025 22,0 



8 0,02 22,3 



9 0,017 22,5 



10 0,01 23,0 



